2 Hermbstädt über die Darstellung 



den Magnet, so wie seine allgemein anerkannte Empfang,liclikeit für die 

 magnetische Kraft. 



Kommen jene Qualitäten dem absolut reinen Nickel von Natur zu? 

 sind sie mit seiner individuellen Existenz, nothwendig verbunden? sind sie 

 vielleicht nur al> abgeleitet zu betrachten, von einem nicht cbemi^cll wahr- 

 nehmbaren Hinlerhalt von Eisen? Jene Fragen find zur Zeit noch nicht 

 mit Bestimmtheit beantwortet; und so lange sie dieses nicht sind, solange 

 kann auch der Beweis: dafs das Nickelmetall, aus sich selb-t, ohne Mit- 

 wirkung eines iu ihm versteckten Eisengehaltes, magnetische Polarität be- 

 sitze, keinesweges als ein kategorischer gelten. 



Eine Arbeit, mit der ich sclion seil mehreren Jahren beschäftigt 

 bin, nämlich die genauere Ausmittelung der physischen und chemischen 

 Qualitäten aller uns zur Zeit bekannten Metalle, im absolut reinen Zu- 

 stande, führte mich auch zur Untersuchung des Nickels aus dem oben 

 genannten Gesicht punkte. Als Resultat dieser Arbeiten, lege ich der Kö- 

 niglichen Akademie hier dasjenige vor, was meine Beobachtungen über die 

 Darstellung des absolut reinen Nickeloxyds gelehrt haben. 



Die rohen Materialien , welche uns für die Darstellung eines reinen 

 Nickels zu Gebote stehen, sind: i) der Chrysopras, 2) der Nickel- 

 ocher, 3) die sogenannte Kobalt speise, wie solche auf den Blaufarben- 

 werken bei der Fabrikation der Schmälte abfällt, 4.) das gemeine 

 Nickelerz (der Kupfernickel). 



Der Chrysopras, welcher seine schöne grüne Farbe allein dem rei- 

 nen Nickelhydrat verdankt, wie unser verstorbne College Klaprolh*) 

 zuerst bewiesen hat, würde freilich das einfachste Mittel darbieten, um ein ab- 

 solut reines Nickeloxyd daraus darzustellen ; aber dieses Fossil ist zu selten und 

 kostbar, um solches mit Erfolg zu dem Behuf in Anwendung setzen zu können. 

 Der Nickelocher ist nicht immer blofs ein Produkt der Mischung 

 aus Nickel und Sauerstoff, wie angenommen wird; er i-t selten frei 

 von Eisenoxyd, wie ich durch Versuche mit demselben gefunden habe^ 

 Reiner Nickelocher ist übrigens auch zu selten, um ihn in Quantitä- 

 ten haben zu können. 



Die sogenannte Kobaltspeise und der gemeine Kupfernickel 

 sind dagegen in hinreichender Menge und zu billigen Preisen zu haben ; 

 sind also am meisten zur Darstellung des reinen Nickels in Anwendung 

 *y Dessen Beiträge zur chrm. Kenataifj der Mineralkürper. 3. B. S. 127. etc. 



